— 262 — 
II. — Parte sperimentale. 
Preparazione dell'acido grafitico. 
Dal riassunto storico si è visto che gli ossidanti adoperati per la preparazione 
di questo prodotto sono l'acido clorico, il permanganato potassico e l auidride cromica. 
Ho lasciato subito da parte l’impiego dell’anidride cromica perchè lo stesso Charpy, 
che 1’ ha proposta, ha dimostrato che una parte del carbonio della grafite viene trasfor¬ 
mata a freddo in anidride carbonica, fatto che posso confermare e che perciò ostacola 
la preparazione di notevoli quantità di prodotto. 
Ho preparato l’acido grafìtico con tre campioni di grafite: 
a) grafite Ceylan acquistata presso la fabbrica Merck. 
b ) grafite proveniente dalle miniere di Pinerolo, campione arricchito che ebbi 
gentilmente dal collega prof. Stella. 
c) grafite Acheson, lastra commerciale. 
Tutti i campioni di grafite furono depurati mediante trattamento acido (nitrico, 
cloridrico, fluoridrico) ; polverizzati e setacciati con setaccio 60 X 60 per cm 2 . Alla 
calcinazione in corrente di ossigeno lasciavano una quantità insignificante di ceneri, 
sempre inferiore al 0,5 °/« • 
Il processo Brodie venne adoperato soltanto con la grafite Ceylan e con 
la grafite Acheson, perchè quella di Pinerolo, benché depurata in modo da contenere 
solo 0,34 # / 0 di ceneri ferrugginose, scoppiò violentemente quando si trattò nelle con¬ 
dizioni apparenti delle altre due. Le modalità del processo vennero dettagliatamente 
riferite dal Brodie e dal Gottschalk, perciò ometto la descrizione. Darò invece 
l’aumento di peso nelle singole fasi dell'ossidazione della grafite adoperata. 
Gr. 5 di grafite Ceylan, dopo il 1° trattamento, erano aumentati a gr. 6,38, ed il 
prodotto ottenuto era colorato in verde e deflagrava. Al II 0 trattamento il peso era 
aumentato a gr. 7,1, ed il prodotto era sempre colorato in verde. Al III 0 trattamento 
il peso era di gr. 7,35, ed il prodotto giallo Al IV 0 trattamento il peso era dimi¬ 
nuito a gr. 7,26, ed il prodotto aveva conservato il color giallo e lo stesso aspetto 
cristallino di lamine untuose. Al V° trattamento il peso era diminuito a gr. 7 ; colore 
ed aspetto identici. In complesso gr. 5 di grafite dettero, come rendita massima, 
gr. 7,35 di acido grafitico, che. disseccato, ha un color giallo tendente al rosso. 
Gr. 5 di grafite Acheson, dopo il 1° trattamento, erano aumentati a gr. 5,57, ed 
il prodotto ottenuto era una polvere nera lucente, che, riscaldata, deflagrava con poca 
vivacità; le acque di lavatura erano colorate in giallo. Al II 0 trattamento il peso era 
di gr. 5,47; il residuo, nero lucente, deflagrava più vivacemente, e le acque di la¬ 
vatura si conservavano gialle. Al IIP trattamento il peso era di gr. 5,27, il residuo 
sempre nero-lucente e le acque colorate in giallo. Al IV 0 trattamento il peso era di 
gr. 4,77, il residuo nero lucente e le acque sempre colorate in giallo. Al Y° tratta¬ 
mento il peso era di gr. 4,36, colorato in verde, e le acque ancora colorate in giallo. 
